( '12 } 



» L'analyse du zirconiuin cristallisé a donné, pour 54' milligrammes de 

 ce corps, 722 milligrammes de zircone; le calcul indique 733 milligrammes 

 pour le corps parfaitement pur. On a de plus i3 milligrammes d'alumine 

 et 7 milligrammes de silice, ce qui fait : 



Zircone 722 d'où Zircouium 533 



Alumine i3 d'où Aluminium ■j ■ 



Silice 7 d'où Silicium 3 



» Avant d'arriver au procédé de préparation que je viens d'indiquer, 

 j'avais fait passer du chlorure de zirconium eu vapeur sur de l'aluminium 

 chauffé dans un tube de porcelaine traversé par un courant d'hydrogène; il 

 reste à la fin de l'opération une masse spongieuse à la surface de laquelle 

 on reconnaît au microscope des angles très-nets, mais beaucoup trop petits 

 pour être mesurés. 



)) En décomposant, par la pile, le fluorure double de zirconium et de po- 

 tassium ou le chlorure double de zirconium et de sodium, j'ai obtenu des 

 paillettes cristallines très-brillantes empâtées dans le chlorure ou le fluorure. 

 Ces paillettes mises dans l'eau la décomposent même à froid, comme cela se 

 présente pour l'aluminium préparé par la pile. 



» Zirconium (jraphiloide . — La forme graphitoïde ne me paraît exister 

 que dans des conditions très-spéciales; je n'ai obtenu le zirconium sous 

 forme de petites écailles gris d'acier très-légères, qu'en essayant de décom- 

 poser du zirconate de soude par le fer à la température de fusion du cuivre. 



» Zirconium amorphe. — Le zirconium amorphe a été obtenu pour la 

 première fois par Berzélius en 1824; il le prépara en décomposant par le 

 potassium le fluorure double de zirconium et de potassium. Le corps ainsi 

 isolé ressemble tout à fait à de la poussière de charbon ; il contluit mal 

 l'électricité. Il est très-inflammable : chauffé dans le vide et projeté après 

 refroidissement dans l'air, il brûle comme le fer pyrophorique; chauffé à 

 l'air libre, il brûle au-dessous du rouge. 



» J'ai préparé du zirconium amor|)he, jouissant de toutes les propriétés 

 signalées par Berzélius, lorsque j'ai essayé l'emploi des divers procédés qui 

 fournissent facilement l'alumiiiiuMi en lingots et le siliciiun cristallisé. C'est 

 ainsi qu'il se produit lorsqu'on fait passer du chlorure de zirconium en 

 vapeur sur du sodium contenu dans un tube de porcelaine porté au rouge, 

 ou lorsqu'on chauffe dans un creuset du chlorure double de zirconium et 

 de sodium avec du sodium ou avec du sodium et du zinc. 



» On obtient encore du zirconium amorphe quand on remplace le sodium 

 par du magnésium dans les diverses préparations précédentes. 



